LÉON GUILLET — L ÉTAT ACTUEL DE LA MÉTALLOGRÂPHIE MICROSCOPIQUE 



391 



■nures à réglettes; mais, pour l'alumine, les disques 

 Itournanl à une certaine vitesse sont préférables. 

 '• Il nous faut ici citer plusieurs cas particuliers de 

 polissage. Tout d'abord, il arrive fréquemment que 

 l'échantillon à observer présente une faible surface : 

 c'est notamment le cas pour les fils ; les moyens les 

 plus simples consistent à enserrer le métal dans 

 une pince présentant une certaine épaisseur et 

 de polir l'ensemble ou encore de placer le fil dans 

 un alliage fondant à basse température et de 

 polir le tout. 



On peut encore avoir à exami- 

 ner un copeau de métal; on peut 

 procéder de la même façon en 

 le plaçant à plat dans un alliage 

 ramolli par un léger chauffage. 



::fci Nouslais- 



-ZF— ^ ^ n ^ sons de côté 



les difficul- 

 tés que pré- 

 l'observation 

 de grosses pièces de 

 lingots, de barres volumineuses, 

 dont le découpage peut nécessiter 

 des opérations très coûteuses. 

 Nous reviendrons plus loin, en 

 détail, sur ce cas très fréquent. 

 Un dernier point intéressant à 

 noter est l'observation des mé- 

 taux ou alliages mous, qui sont 

 particulièrement délicats à polir. 

 Evving et Rosenhain ont pro- 

 posé de couler le métal fondu sur 

 une lame de verre ou d'acier : 

 M. H. Le Chalelier indique de 

 placer une lame de verre ou de 

 mica dans le métal fondu et de 

 laisser refroidir. On peut alors 

 observer le métal en le séparant 

 du corps étranger. Ces méthodes 

 ont cependant un gros inconvé- 

 nient : elles produisent sur le mé- 

 tal fondu un refroidissement brus- 

 que, qui peut entièrement changer 

 la constitution, comme nous le 

 verrons en détail dans la seconde 

 partie de cette étude. 



Enfin, avant d'achever ce qui a 

 trait au polissage, nous tenons à attirer tout spé- 

 cialement l'attention sur le point suivant : un al- 

 liage parfaitement poli, ne présentant aucune raie 

 visible sous des grossissements de 300 à 1.000 dia- 

 mètres, peut très bien, après l'attaque, montrer des 

 raies qui n'indiquent nullement un constituant spé- 

 cial, mais proviennent de ce que lécrouissage, dû 

 au polissage, a créé des zones d'attaque plus faciles. 



Fig. 3. — Micro- 

 scope avec éclai- 

 rage Corn u- 

 Charpy. — G, 

 ]il:u|ues minces 

 cil verre rétlé- 

 cliissant la lu- 

 mière prove- 

 nant du jirisme 

 à. réflexion tu- 

 tale I'. 



Nous avons noté ce phénomène avec de nom- 

 breux alliages, notamment avec des aciers au sili- 

 cium, des ferro-tungstènes, des ferro-chromes, etc. 



§ 2. — Attaque. 



Les méthodes d'attaque que l'on peut utiliser 

 peuvent se classer comme suit : 



Fig. 4. — Microscope vertical Naclict. 



1° Polissage en bas-relief; 



-l" Polissage-attaque; 



3° Attaque par électrolyse ; 



i" Attaque directe par un réactif approprié. 



Cette dernière méthode est assurément la plus 

 usitée. 



Le polissage en bas-relief est basé sur ce fait 

 que les divers éléments d'un produit non homogène 

 tendent à s'user inégalement; si donc on polit 



